Container Crystals for Microencapsulation:
Manufacturing and Application Potential
zur Erlangung des
Doktorgrades der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)
Naturwissenschaftlichen Fakultät I – Biowissenschaften –
von Frau Dipl.-LebChem. Julia Seidel
geb. am 05.06.1989 in Annaberg-Buchholz
Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Joachim Ulrich
Prof. Dr. Gerard Coquerel Prof. Dr. Hans Roggendorf
An erster Stelle möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Joachim Ulrich, meinem Doktorvater, für die Bereitstellung des interessanten Themas bedanken, wobei ich die Freiheiten und das mir damit entgegengebrachte Vertrauen bei dessen Bearbeitung immer zu schätzen gewusst habe. Ich danke Ihnen auch für Ihre stets offene Tür und die Gelegenheit mit Fragen und Problemen zu Ihnen zu kommen. Einen besonderen Dank möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch für die vielen Gelegenheiten zu Tagungsteilnahmen und Forschungsaufenthalten aussprechen, welche mir viele schöne Momente aber auch wertvolle Erfahrungen eingebracht haben.
I am grateful to Prof. Dr. Gerard Coquerel who kindly agreed to asses my dissertation and even came all the way from Rouen to Halle to join my defense. Further I would like to thank you for creating the opportunity for me to participate in a great research exchange at the University of Rouen. It was a great time for me where I learned a lot and enjoyed the benefits of your laboratory equipment. Further, I would like to thank Emilie Bobo who took good care for me in all situations during my stay in Rouen from valuable scientific discussions organizing an accommodation to. Another big thank you goes to the entire working group of the SMS lab, especially Lina, Grace, Valerie and Morgan.
Ein großes Dankschön gilt auch Herrn Prof. Dr. Roggendorf, meinem dritten Gutachter. Weiterhin möchte ich Herrn Prof. Dr. Wehrspohn, der sich bereiterklärt hat, den Prüfungsausschuss zu leiten, sowie den übrigen Teilnehmern des Prüfungsausschusses Herr Prof. Dr. Neubert und Frau Prof, Dr. Dailey danken.
Für die Darstellung eines Dissertationsthemas ist es unerlässlich auf die Ergebnisse anderer Autoren zurückzugreifen. Da in diesem Fall das Aussehen anderer Kristalle von großer Bedeutung ist, wurden einige Aufnahmen von anderen Autoren mit eingebaut, um auf deren für diese Arbeit so bedeutenden Ergebnisse aufbauen zu können. Ich danke Herrn Dr. Nordhoff, Herrn Prof. Dr. Ulrich sowie Herrn Prof. Coquerel für die Erlaubnis von ihnen veröffentlichte Bilder zu verwenden. Weiterhin danke ich den Verlagen Elsevier, ACS Publications und dem Wiley-VCH Verlag für die Erlaubnis, die in dieser Dissertation verwendeten Aufnahmen kostenfrei verwenden zu dürfen. Die Quellen der von anderen Autoren veröffentlichten Abbildungen sind jeweils in den Bildunterschriften angegeben.
Iwould like to thank Prof. Reeves and Dr. Zoltan Aigner from the University of Szeged who allowed me to stay at their institute for three weeks. My thanks also go to Klara and Piroshka who supported me so well in the lab. I would like to thank the DAAD/MÖB who financed this exchange project.
Acknowledgement My thanks go to Leila Nemdili for the joint project on the solubility investigations of citric acid. It was my pleasure to work with on this topic. Further, I would like to thank Prof. Koutchoukali for enabling this research exchange.
Ein weiterer Dank geht an das Prorektorat für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, welche mir zweimal durch die Bewilligung von Frauenfördermitteln die Teilnahme an Fachtagungen finanziell ermöglicht hat.
An dieser Stelle möchte ich auch meinen ehemaligen Diplom- und Bachelorstudenten Josefine Skrypek, Melanie Meißner und Karim Awad meinen besonderen Dank aussprechen. Jeder von euch war mir eine sehr große Hilfe bei der Bearbeitung des Themas. Karim, dir möchte ich besonders für die Zeit, die du in die Entwicklung verschiedener Methoden zur Salizylsäureanalytik investiert hast und die vielen generierten Stoffdaten danken. Ich danke dir, Melanie, für die deine endlose Ausdauer beim Kristallnadeln ausmessen am Mikroskop, du warst da wirklich ausgesprochen fleißig. Josefine, dir danke ich für dein Engagement und Durchhaltevermögen bei der Suche nach geeigneten Materialien und entsprechenden Nachweismethoden zum Kristalle befüllen, ich weiß, dass das nicht immer einfach war. Neben den generierten Daten danke ich euch inbesondere für die gemeinsame Zeit, in der auch ich viel dazu gelernt habe.
I would like to thank my ‚HiWi‘-students Christiane and Svitlana who worked motivated and hard for me at the lab, as well. It was my pleasure to work with you.
My thanks also go to my voluntary interns Karnpitcha and Gloria for their interest in the topic and the diligent and motivated work. I really enjoyed working with you.
Ein besonderer Dank gebührt meinen Kollegen in der TVT, die mir zum einen ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld geboten haben, sich zum anderen aber auch immer Zeit genommen haben, z.B. für fachliche Diskurse, der Suche nach Geräten oder Chemikalien, die „noch irgendwo sein müssten―, oder dem Lösen von IT-Problemen. Dafür ein dickes Dankeschön an Ronny, Sandra, Kristin und Felix. Weiterhin möchte ich mich bei Anne, Julchen, Martha, Patrick, Haihao, Miaomiao, Xiaoxi, Franzi, Steffi, Jiting, Dr. Sun, Mohammed, Maryam, Ahmed, Claudia, Frau Höser und Gerhard für die unvergessliche Zeit danken.
Die Ehre der letzten Danksagung gebührt meinem Mann, der mich in jeder erdenklichen Weise unterstützt hat.
Table of Contents
1. Introduction ... 1
2. State of the art ... 2
2.1 Crystallization ... 2
Solubility, supersaturation and phase diagram ... 2
2.1.1 Nucleation and crystal growth ... 3
2.1.2 2.2 Encapsulation by means of crystalline container systems ... 4
Sodium-2-ketogulonate anhydrate ... 5 2.2.1 Glucose anhydrate ... 5 2.2.2 Sodium acetate ... 6 2.2.3 Carbamazepine ... 7 2.2.4 Theophylline... 8 2.2.5 2.3 Mechanism of cavity formation ... 8
Solvent-mediated phase transformation ... 8
2.3.1 Mass transport by means of sublimation and/or capillarity ... 11
2.3.2 Formation of inclusions ... 11
2.3.3 2.4 Influence of gases in the solution on crystallization and inclusion formation .... 13
3. Motivation ... 15
4. Materials and methods ... 17
4.1 Materials ... 17 Salicylic acid ... 17 4.1.1 Further materials ... 19 4.1.2 4.2 Experimental Methods ... 19 Saturation curve ... 19 4.2.1
II Table of Contents Solubility and MZW ... 20 4.2.2 Growth rate ... 21 4.2.3 Dissolution rate ... 23 4.2.4 Degassing ... 24 4.2.5
Determination of SA solubility in EtOH-water-mixtures ... 25 4.2.6
Microscopic observations of SA crystals growing during antisolvent 4.2.7
crystallization ... 26 Investigations of experimental parameters on crystal and inclusion sizes . 27 4.2.8
Filling of SA container crystals ... 31 4.2.9
4.3 Calculations ... 32 Hansen Solubility Parameters (HSP) ... 32 4.3.1
5. Results ... 37
5.1 Crystallization behavior of SA depending on the presence of dissolved gases 37 Saturation curve ... 37 5.1.1 Solubility and MZW ... 37 5.1.2 Growth rate ... 38 5.1.3 Dissolution rate ... 40 5.1.4
Determination of HSP for SA and nitrogen in pure solvents ... 41 5.1.5
Estimation of gas solubility in dependence on SA mole fraction ... 41 5.1.6
5.2 Solubility of SA in solvent mixtures ... 43 Solubility of SA in EtOH-water-mixtures ... 43 5.2.1
Comparison between measured and literature data ... 44 5.2.2
Model development for SA solubility in solvent-water-mixtures ... 46 5.2.3
Verification of the HSP solubility prediction model ... 48 5.2.4
Solubility predictions by means of HSP ... 49 5.2.5
5.3 Investigations on inclusion containing crystals ... 50 Single crystal growth observed from antisolvent crystallization... 51 5.3.1
Shapes of inclusions ... 53 5.3.2
First enquiry on the effects of experimental parameters on crystal and 5.3.3
inclusion sizes ... 55 Second enquiry on the effects of experimental parameters on crystal and 5.3.4
inclusion sizes ... 61 5.4 Encapsulation of foreign substances inside container crystals ... 69 Copper sulfate ... 69 5.4.1
Ascorbic acid... 69 5.4.2
6. Discussion ... 70
6.1 Finding a model substance ... 70 6.2 Crystallization behavior of SA depending on the presence of dissolved gases 72 Saturation curve, solubility, MZW and crystal growth rate ... 72 6.2.1
Effects of solution degassing on dissolution rate ... 73 6.2.2
6.3 Stability of SA crystals in dependence on solvent compositions ... 74 SA solubility in EtOH-water-mixtures ... 74 6.3.1
Development of a solubility prediction model for SA in EtOH-water-mixtures 6.3.2
75 Valuation of the used HSP model ... 76 6.3.3
6.4 Investigations on inclusion containing crystals ... 77 Effect of growth rates on inclusion formation ... 77 6.4.1
Investigations on the effects of experimental parameters on the crystal and 6.4.2
inclusion sizes ... 79 6.5 Preparation of filled container crystals of SA ... 85 Model system SA-AA ... 86 6.5.1
IV Table of Contents
Experimental parameters chosen for preparation of container crystals ... 87
6.5.2 Potential of inclusion containing SA crystals for application as container 6.5.3 crystals 87 7. Conclusions ... 90
8. Summary ... 92
9. Zusammenfassung ... 94
10. Abbreviations and symbols ... 96
Abbreviations ... 96 10.1.1 Latin symbols ... 97 10.1.2 Greek symbols ... 97 10.1.3 Indices ... 97 10.1.4 11. References ... 99 12. Appendix ... 112
List of Figures
Fig. 2.1: Exemplary phase diagram under isobaric conditions; a) Designation of sections
of the diagram; b) Events of cooling crystallization illustrated in the phase diagram. ………17
Fig. 2.2: Types of nucleation [Mul01]. ...………..17 Fig. 2.3: Dehydration of SKGM in methanol. Formation of needle-shaped crystals can
be observed [Nor99b]. ….………...19
Fig. 2.4: Sodium acetate trihydrate crystals generated by dropping saturated aqueous
solution into a) Dry methanol and b) Dry methanol colored with brilliant blue solution [Sch11b]. ……….…..21
Fig. 2.5: SEM pictures of carbamazepine crystals from evaporative crystallization: a)
Carbamazepine from toluene, b) Carbamazepine dihydrate from methanol [Edd10]. c) Carbamazepine dihydrate crystals generated by means of solvent-mediated phase transformation [Ulr13]. ….………21
Fig. 2.6: Hollow crystals of theophylline monohydrate a) Grown by means of evaporative
crystallization from water (SEM image) [Edd10] and b, c) Prepared by solvent-mediated phase transformation (b: SEM image, c: OM image) [Ulr13]. ……….………..…22
Fig. 2.7: Mechanism of hollow whisker growth by means of solvent exchange as
proposed by Mallet et al. [Mal04]. The ambient antisolvent leads to an increase of the internal pressure of the crystal, especially, close to defects, which results in the formation of droplets of the crystal’s material in the incorporated solvent. Due to the high pressure the dissolved material is pushed through the defects outwards and recrystallizes in contact with the antisolvent as tubular whiskers. ………23
Fig. 2.8: Dependence of the internal diameter of SKGA crystal needles on the water
content in methanol [Det10b]. ………24
Fig. 2.9: Illustrated inclusion formation modeled by Perry et al. [Per13] for the case
study salicylic acid: a) Initial crystal growth; b) Initiation of inclusion formation due to limited diffusion and, thus, limited material flux; c) Continued growth with cavity; d)
VI List of Figures Closure of inclusion caused by partial dissolution of inner edges and material flux to crystal edges. ………26
Fig. 4.1: Molecular structure of SA. …..………31
Fig. 4.2: a) Solubility of SA in acetone (), ethyl acetate (), methanol (), acetic acid
(), acetonitrile () and water () [Nor06]b) 3D-illustration of SA crystals with labeled faces [Per13]. ………32
Fig. 4.3: Experimental procedure to determine the saturation curve. Solution with
crystals was kept at constant temperature until solution concentration became constant. Solution was removed carefully and its mass fraction was measured by means of refractometer. ………34
Fig. 4.4: a) Schematically drawn US setup. It was used to determine solubility and
nucleation lines as well as growth and dissolution rates; b) Measure principle of the US probe is based on determining the time a signal transmitted through the solution takes until it is received after a defined distance [Sei17]. ………34
Fig. 4.5: a) Progression of US velocity-time and temperature-time plots in dependence
on experimental procedure. b) Mass fraction-time plot as provided from US velocity-time plot and US velocity-mass fraction calibration, initial (w0) and final mass (w*) fraction can
be read from the curve. ………..……….…35
Fig. 4.6: Evaluation of growth rate experiments: a) Convert US velocity to concentration
profile which provides initial and final mass fractions as well as their difference (Δw); b) The moment of seed addition is set to zero to fit the w-t-curve. …..………...36
Fig. 4.7: a) Theoretically expected dissolution curve with increasing mass fraction over
time; b) US velocity-time plot as revealed during crystal dissolution; c) Mass fraction plotted over time, initial (w0) and final (w*) mass fractions as well as dissolution time (Δt)
are marked. ………...………38
Fig. 4.8: Scheme of degassing unit. Gases are removed from the initial solution by
means of vacuum (300 mbar) through a gas permeable membrane. …….………38
Fig. 4.9: Setup for determination of solubility of SA in ethanol-water mixtures [Sei16].
Fig. 4.10: Experimental setup for microscopic observations of SA crystal growth by
means of an antisolvent method; a) Sample preparation; b) Microscopic pictures were taken each 5 s; c) Pictures of SA crystal during growth. …...………41
Fig. 4.11: Experimental setup for generation of SA crystal needles by means of
antisolvent crystallization. ...………41
Fig. 4.12: a) Microscopic image of prepared SA container crystals; b) measurement of
length and width of the total crystal; c) Measurement of length and width of the inclusion. ………42
Fig. 5.1: a) Saturation curves of SA in MeOH in degassed () and non-degassed
solutions (); b) The measured data are complemented by literature data () published by [Nor06]. .………51
Fig. 5.2: Results of solubility and MZW measurements by means of US method for
heating rates of a) 2 K h-1; b) 5 K h-1; c); 10 K h-1 and d) 15 K h-1. The mean values as well as the 95% confidence interval of the curves are depicted. ….………52
Fig. 5.3: Growth rates measured at a) 10 °C and b) 30 °C for degassed and
non-degassed solutions. ……...………..53
Fig. 5.4: Progression of US velocity during crystal growth (section 2 in Fig. 4.5b) are
completed by number of crystals (RawCounts), D10 crystal length and D90 crystal length measured by ORM. ……….….…53
Fig. 5.5: Dissolution rates of SA in MeOH at a) 10 °C and b) 30 °C plotted against
saturation degree. ………55
Fig.5.6: Dependency of oxygen solubilty in methanolic SA solutions on the SA mole
fraction based on HSP-SA/[Han07] (Δ) and HSP-SA-ps (). ……..……….…56
Fig. 5.7: Mole fraction solubility of oxygen and nitrogen in SA-MeOH solutions,
depending on SA concentration; a) Whole range; b) Saturation mole fraction of SA in MeOH at 10 and 30 °C are highlighted. ….….……….…56
Fig. 5.8: a) Ternary phase diagram of SA in EtOH and water, measured at 20 °C; b)
Increased section illustrates SA solubility in mass fraction range below 15% SA and 50% EtOH. ………58
VIII List of Figures
Fig. 5.9: Molefraction solubility of SA in EtOH-water-mixtures. Measured data (at 20 °C)
are compared to literature data by Matsuda et al. (at 25 °C) [Mat09]; a) Full data range; b) Range of measured data is increased. ………59
Fig. 5.10: Predicted mole fraction solubility of SA in EtOH-water-mixtures based on
HSP-SA/ps; a) Full data range; b) Range of measured data is increased. ………..….60
Fig. 5.11: Predicted data for HSP-SA/ew show good accordance to the literature data
[Mat09]; a) Full data range; b) Range of measured data is increased. …...…...………61
Fig. 5.12: Solubility predictions for SA in EtOH-water-mixtures using HSP-SA/ew.
Measured data and predictions from HSP-SA/ps are depicted for comparison; a) Full data range; b) Range of measured data is increased. ...………...…62
Fig. 5.13: Literature [Mat09] and predicted data for SA solubility in
MeOH-water-mixtures; a) Full data range; b) Range of measured data is increased. ….………...…63
Fig. 5.14: Predicted solubility for SA in water-iso-propanol. a) Mole fraction solubility; b)
Mass fraction solubility. ...………...…64
Fig. 5.15: Predicted solubility for SA in water-glycerol-mixtures. a) Mole fraction
solubility; b) Mass fraction solubility. ….………64
Fig. 5.16: a) Growth rates of (001) crystal face over time for the crystal that is depcited
in b-e) Over time. .………65
Fig. 5.17: a) Face growth rate of crystal shown in b) Sections of growth fluctuation are
reflected in the thickness of the observed inclusion. ..………66
Fig. 5.18: SA crystal containing two funnel-shaped inclusions. a) Since the inclusions
already were formed when the measurement could be started b) Only the closure of the inclusions could be observed. ………67
Fig. 5.19: One crystal can even contain inclusions of different types. ………69 Fig. 5.20: Exemplary results of the first, parameter screening step of this enquiry are
shown: a) Sample 1-11; b) Sample 1-15; c) Sample 1-16. ...………70
Fig. 5.21: a) For each sample of this second step the applied w and IR are summarized.
inclusion sizes. The illustration allows comparing inclusion and crystal ratios between samples. b) Schematic legend of boxplots as used to describe the results. .….…...71
Fig. 5.22: Prepared crystals show low agglomeration degree and a high particle size
distribution; a) Sample 2-6; b) Sample2-9; c) Sample 3-2. ..………72
Fig. 5.23: Measured data for a) Crystal length [µm] and b) Crystal volume [µm³] in
dependence on w and IR (second step). .………72
Fig. 5.24: Illustration of a) Relative inclusion amount (RIA) [%] and b) Absolute inclusion
volume (AIV) [µm³] in dependence on w and IR (second step). …...………...……73
Fig. 5.25: Experimental conditions and median crystal and inclusion sizes of the third
step for a) 10 °C and b) 35 °C solution temperature (TS). The orientation of depicted
crystals represents the stirring rate (SR) which is defined exemplarily for Samples 3-4 (250 rpm: ) and 3-2 (600 rpm: ). ………..……74
Fig. 5.26: Measured data for a) Crystal length [µm] and b) Crystal volume [µm³] in
dependence on solution temperature, degassing and stirring rate (step 3). The experimental conditions for each samples are given in Fig. 5.25. ...………74
Fig. 5.27: Illustration of a) Relative inclusion amount (RIA) [%] and b) Absolute inclusion
volume (AIV) [µm³] in dependence on temperature (TS), degassing and stirring rate (third
Fig. 5.28: Schematic illustration of inclusion containing crystals reflect the median
dimensions of all crystals measured in each sample show the effects of stirring rate (SR) at different mass fractions (w) of SA in EtOH. .………76
Fig. 5.29: Measured values for crystal sizes in a) Length and b) Volume plotted against
the mass fraction (w) of the SA solution for stirring rates (SR) of 100 rpm (white boxes) and 350 rpm (gray boxes). …….………77
Fig. 5.30: a) Relative (RIA) and b) Absolute (AIV) inclusion amounts of crystals in
dependence on mass fraction (w) of the used SA solution (x-axis) and the stirring rate (SR; white boxes: 100 rpm; gray boxes: 350 rpm). ………77
X List of Figures
Fig. 5.31: Schematic illustration of median crystal and inclusion dimensions in
dependence on the performance of seeding for different SA mass fractions (w) of the ethanolic solution. ………78
Fig. 5.32: Crystal dimensions expressed in a) Length and b) Volume in dependence on
the performance of seeding (white boxes: No seeding; gray boxes: Seeding) plotted against SA mass fraction (w) of the solution. ..………78
Fig. 5.33: Measured values for a) Relative and b) Absolute inclusion amounts
depending the performance of seeding (white boxes: No seeding; gray boxes: Seeding) plotted against SA mass fraction of the solution. ………79
Fig. 5.34: Illustration of median crystal and inclusion dimensions depending on the
direction of injection (water injected into SA solution ‘AS>S’: White boxes; SA solution injected into water ‘S>AS’: Gray boxes) at different temperatures and for solution mass fractions (w) of 8 and 15% SA in EtOH. ...………79
Fig. 5.35: Crystal dimensions in a) Length and b) Volume depending on the direction of
injection (white boxes: Water injected into solution ‘AS>S’; gray boxes: Solution injected into water ‘S>AS’) plotted against the temperature of antisolvent crystallization using solution mass fraction w=8%. …...……….………..……..80
Fig. 5.36: a) Relative and b) Absolute inclusion amounts of crystal prepared by injecting
water into the solution (white boxes) or solution into the water (gray boxes) plotted against the crystallization temperature of the antisolvent crystallization using a solution mass fraction of 8%. ..………..………81
Fig. 5.37: Crystal dimensions in a) Length and b) Volume in dependence on the
injection direction of the antisolvent crystallization (white boxes: Water injected into the solution ‘AS>S’; gray boxes: Solution injected into water ‘S>AS’) plotted against the temperature, SA mass fractions of w=15% were used. …….………81
Fig. 5.38: a) Relative and b) Absolute inclusion amount in crystal depending on the
injection direction (water injected into solution ‘AS>S’: White boxes; solution injected into water ‘S>AS’: Gray boxes) plotted against crystallization temperature, w=15%. ..……82
Fig. 6.1: SA amounts that are available for container crystals (at 25 °C) depend on
solubility of SA in ambient medium and, thus, on solvent composition, exemplarily illustrated for EtOH-water-mixtures containing 2% SA. ……..……..……….88
Fig. 6.2: Mechanisms to describe the formation of liquid inclusions; a) Diffusion-limited
formation of funnel-shaped inclusions of SA [Per13]; b) Observation of macro steps on crystalline surface after induced growth rate enhancement [Sai99]; c) Formation of liquid inclusions depending on the face growth rate [Bob15]; d) Crystal from microscopic growth rate measurements which contains different inclusions. …..………92
Fig. 6.3: a) Mass transfer coefficients for surface integration (kr, ■) and volume diffusion
step (kd, ▼) plotted against temperature; b) Dominating mechanisms for growth of SA
crystal faces [Per13]. …...………97
Fig. 6.4: Solubility of oxygen and nitrogen in ethanol in dependence on the water
amount predicted by means of the HSP model. The gas solubility is decreasing with increasing water content. .………..……….97
XII List of Tables
List of Tables
Tab. 2.1: Exemplary substances that are reported to form hollow whiskers by
solvent-induced phase transformation. ……….11
Tab. 4.1: Physical properties of SA. ………17
Tab. 4.2: Further materials that were used in this thesis. ………19 Tab. 4.3: Solubility data for oxygen and nitrogen in MeOH expressed as Ostwald
coefficient (Vgas/VMeOH). Based on literature data for saturation solubility [Kre46] the
amount of oxygen and nitrogen that remains in solution after degassing at 300 mbar was calculated. ……….25
Tab. 4.4: Variable conditions of experimental design in first step of parameter
identification. Additionally (parameter abbreviations) as well as [units] are given. …29
Tab. 4.5: Variable parameters as performed in step 2. ………..29 Tab. 4.6: Variable parameters as performed in step 3. ………..30 Tab. 4.7: HSP for SA, oxygen and nitrogen as provided by [Han00, Han07]. These
parameters are based on calculations and estimations based on substance similarities. ………33
Tab. 4.8: Solubility data of SA in several pure solvents at 25 °C and the HSP of these
solvents from [Han00]. ………...34
Tab. 4.9: Mole fraction solubility of SA in different EtOH-water-mixtures as published by
Tab. 4.10: Solubility data for nitrogen in pure solvents 25 °C and solvent HSP [Han00].
Tab. 5.1: Results for HSP determination and logx-Ra-relation for SA and nitrogen.
Tab. 5.2: Mole fraction solubility for oxygen and nitrogen at 25 °C in pure methanol,
literature and calculated values. ………..43
Tab. 5.3: HSP for SA determined based on solubility in pure solvents and in
Tab. 5.4: An overview of the observed inclusion shapes is presented by schematically
illustrations and microscopic images. ………..54
Tab. 6.1: Overview of the effects of experimental parameters on particle sizes of different APIs as described in literature; Increase: , Decrease: . The effects shown in the table are quite generalized, thus, it should be pointed out that all effects occur whithin limited ranges. ………81
Tab. 6.2: Definitions of mass transfer coefficients k from temperature for surface integration and volume diffusion step as well as the corresponding Arrhenius activation energies E [Lew15]. ……….82
Tab. 6.3: Literature data on the effects of experimental parameters on the inclusion sizes; Increase: , Decrease: . ..……….84
Tab. 12.1: SA mass fraction of saturated solutions measured at different temperatures. ………112
Tab. 12.2: Nucleation and solubility temperatures depending on solution mass fraction of SA in MeOH measured by means of US-technique using heating rates of 2 K h-1. ………112
Tab. 12.3: Nucleation and solubility temperatures depending on solution mass fraction of SA in MeOH measured by means of US-technique using heating rates of 5 K h-1. ………113
Tab. 12.4: Nucleation and solubility temperatures depending on solution mass fraction of SA in MeOH measured by means of US-technique using heating rates of 10 K h-1. ………113
Tab. 12.5: Nucleation and solubility temperatures depending on solution mass fraction of SA in MeOH measured by means of US-technique using heating rates of 15 K h-1. ………114
Tab. 12.6: Growth rates of SA in MeOH measured at 10 °C. ……….115
Tab. 12.7: Growth rates of SA in MeOH measured at 30 °C. ……….115
XIV List of Tables
Tab. 12.9: Dissolution rates of SA in MeOH measured at 30 °C. ………116
Tab. 12.10: Experimental values of water, EtOH and SA content from investigations of SA solubility in EtOH-water-mixtures. ………117
Microencapsulation is a field of growing interest for a variety of applications. The idea of microencapsulation is based on the encapsulation of a substance and its release under defined conditions, e.g. after a certain time or external effects, like temperature or pressure exposure or pH changes, e.g. [Lor98, Tsu01, Gou04, Sim07, Che08, Riz13]. Potential applications range from epoxy coatings whose weathering and scratch resistance could be improved by modifying them with nanoparticles [Sim05], increased handling safety for pesticides [Tsu01] to drug delivery systems for pharmaceutical applications, e.g. [Lor98, Ben99, Wan06, Riz13, Fre15]. Further, the use of microencapsulation for food and cosmetic applications with focus on protecting reactive, volatile or sensitive ingredients, e.g. flavors or vitamins, or masking unpleasant tastes are discussed in literature, e.g. [Kir91, Ben99, Udd01, Gou04, Fre15]. Even the expansion of cosmetic benefits to textiles by imparting encapsulated cosmetic or pharmaceutical agents into fabrics is in focus of research [Nel02, Che08].
There are described both many different potential applications for microencapsulation and many procedures to prepare them. On the one hand, there are several technologies to prepare microcapsules, like spray drying, spray cooling, centrifugal coextrusion, extrusion, fluidized bed, coacervation and RESS (rapid expansion of supercritical solutions), e.g. [Lor98, Gou04, Ben06]. On the other hand, the development of suitable carrier materials is in focus or encapsulation research. Such carrier systems can be liposomes, cyclodextrines, lipospheres, bi-layer membranes, alginates, polysaccharide based materials, polymers or carbon nanotubes as described, e.g. by [Lor98, Gou04, Ben06, Wan06, Fre15].
According to the high variety of potential applications the development of microencapsulation techniques is a research topic of high interest. The number of developed technologies might be expanded by crystallization. Such an approach was described by Dette et al. [Det10b] and first results could be presented by Schuster et al. [Sch10] and Ulrich et al. [Ulr13]. However, more research needs to be performed in order to verify the applicability of these techniques for potential industrial uses.
2 State of the art
2. State of the art
Crystallization is a thermal separation process that is commonly used as purification process. It is based on the conversion of a liquid, gaseous or amorphous state into an ordered solid phase. The revealed crystals are solid state with a regularly three-dimensional lattice structure which consists of atoms, ions or molecules [Gra97].
2.1.1 Solubility, supersaturation and phase diagram
The solubility of a substance in a solvent is a thermodynamic value that depends on concentration, temperature and pressure. In Fig. 2.1a an exemplary phase diagram under isobaric conditions is depicted. The solubility curve represents the amount of solute that is soluble in a solvent under equilibrium conditions. If the system leaves the equilibrium state, e.g. by supercooling, a driving force, termed as supersaturation S, is created and the system enters the metastable state. The driving force is defined by Eq. 2.1 where C0 is the initial concentration of the solution and C* reflects the saturation
solubility at the same temperature [Kak12a].
The width of this metastable zone is defined by the appearance of nuclei which is represented in the phase diagram by the nucleation curve. Since this curve is not based on thermodynamic values it actually does not belong in a phase diagram. However, due to its practical meaning for crystallization it is established to depict it in the phase diagram. The position of the nucleation curve can be affected by process conditions, e.g. cooling rate, stirring rate, sample size or presence, type and amount of particles inside the solution [Gra97, Mul01, Mye02, Rod99].
In Fig. 2.1b the crystallization process for a cooling crystallization is illustrated in the phase diagram. In the beginning the process parameters (C0, T0) provide stable
conditions for the initial solution. By means of temperature decrease (to T*) the metastable zone is entered, where the solution’s state is termed as ‘supercooled’, and
passed through until nucleation occurs. Depending on further temperature decrease and crystal growth rate the crystals grow until an equilibrium state (C*) is reached.
Fig. 2.1: Exemplary phase diagram under isobaric conditions; a) Designation of sections of the diagram; b) Events of cooling crystallization illustrated in the phase diagram.
Besides changes in temperature or pressure there are more possibilities to create a supersaturation. On the one hand, there is the possibility of increasing the solute’s concentration by solvent removal, e.g. by evaporation or freeze out. On the other hand, the solute’s solubility can be decreased, e.g. by the adjustment of pH value, the addition of solvent or can be induced by a chemical reaction [Mul01, Lew15].
2.1.2 Nucleation and crystal growth
If a driving force is created the vital condition for crystallization is nucleation. This initiation of crystallization can be structured as shown in Fig. 2.2 [Mul01].
Fig. 2.2: Types of nucleation [Mul01].
Homogenous nucleation happens hardly at sample volumes larger than 100 µL and, thus, is of negligible practical interest. Usually solutions contain some impurities, e.g. dust particles or bubbles, which offer a surface of interface that decreases the energy barrier for nuclei formation. This heterogeneous type of nucleation usually happens if no secondary nucleation is induced by adding seed crystals of the solute material to a supersaturated solution. Secondary nucleation or ‘seeding’ is commonly applied in
4 State of the art industrial crystallization since it allows the performance of the process under low supersaturations and, thus, moderate growth rates which results in better adjustment of morphology and higher purities [Mye02, Mul01, Rod99].
As soon as nuclei are present they start growing to macroscopic crystals depending on the driving force. The growth mechanism can be structured into two steps as follows. First, the solute material has to be transported from the solution to the crystal surface (diffusion step). There, the material can either adsorb to this surface or can be transported diffusion controlled within the boundary layer to a growth site. Secondly, the material is incorporated into the crystal lattice (surface integration step) [Mul01, Mye02, Lew15]. The rate of the growth mechanism, which depends on the temperature, can be limited either by the diffusion or the incorporation step. Between crystal faces the limiting factor and also the growth rates can vary [Per13]. This variation of growth rates of different crystal faces defines the overall crystal shape since the fastest growing faces disappear [Til91, Bob15].
Encapsulation by means of crystalline container systems
The idea of using hollow crystals as encapsulation technique in pharmaceutical industry is presented, e.g. by Schuster et al. [Sch10] and picked up by Dette et al. [Det10b] and Ulrich et al. [Ulr13]. In these case studies the generation of hollow container crystals caused by a hydrate-anhydrate or anhydrate-hydrate transition using the APIs carbamazepine and theophylline [Ulr13] as well as D-glucose [Det10b, Sch10] as container substances is described. This encapsulation technique is discussed to increase the shelf life of enclosed drugs and offers the possibility of retarded drug release by a slow dissolution of the container material. A further suggestion to use crystalline container systems in pharmaceutical products could be the incorporation of bitter tasting drugs into the container crystals and, thus, an unpleasant taste could be masked. Besides pharmaceuticals another potential field of application could be the generation of food additives. Exemplarily, flavors could be encapsulated inside such container crystals and be released when crystals are chewed [Ulr13].
Several studies on the generation of hollow crystals are already published and a summary of the used substances and methods will be given.
2.2.1 Sodium-2-ketogulonate anhydrate
Sodium-2-ketogulonate anhydrate (SKGA) is a very well investigated model substance in the field of hollow crystal generation and is described in numerous studies, e.g. [Jon06, Det07, Det10a, Det10b, Sch11a, Wac11, Det12]. Sodium-2-keto-L-gulonic acid has industrial meaning as precursor material for ascorbic acid production. If it is suspended in methanol it transforms from the monohydrate form (SKGM) to the anhydrate form (SKGA) under the appearance of needle shaped crystals as depicted in Fig. 2.3 [Nor99b]. Later, it was discovered that the grown crystal needles were hollow [Jon06, Det07] which made it interesting for research.
Fig. 2.3: Dehydration of SKGM in methanol. Formation of needle-shaped crystals can be observed [Nor99b]. Sodium-2-keto-L-gulonic acid had an important meaning for the investigations of the mechanism that takes place during solvent mediated phase transformations (Chapter 2.3.1) and the formation of crystal tubes, e.g. [Det10a, Det10b, Sch11a]. However, no proof was reported on that the generated crystal tubes could be filled and closed.
2.2.2 Glucose anhydrate
Dette et al. [Det10b] and Schuster et al. [Sch10] described the idea of using closed crystalline tubes as container systems for pharmaceutical substances. As container substance glucose was used. When glucose monohydrate crystals were suspended in dry methanol at 25 °C for 30 min a solvent mediated phase transformation was induced and hollow anhydrate crystals were generated. After filtration the needle shaped glucose anhydrate crystals were dried for 2 h at 60 °C. During this drying step the crystals’ tips sealed. Based on this experimental procedure, crystalline containers could be filled with
6 State of the art ibuprofen and rhodamine 6G solutions by dissolving these substances in the dry methanol before the phase transformation happened.
In case of glucose anhydrate crystals filled with ibuprofen the glucose anhydrate needles were investigated under the microscope according to their size and the enclosed ibuprofen amount was quantified [Sch10]. The average outer diameter of the crystal needles was 2.55 µm and the average length was determined to be 22 µm. Based on these results the cavity dimensions were estimated. A cavity diameter of 1.27 µm and a cavity length of 20 µm were assumed. This led to an excepted cavity volume of 25.4 µm3, in which up to 1.210-11 g ibuprofen could be enclosed theoretically. In order to quantify the ibuprofen amount, 100 mg of crystals were dissolved in 1 mL methanol and measured by means of UV spectroscopy. The ibuprofen concentration of washed crystal needles was determined to be 0.361 mmol L-1. This corresponds to an ibuprofen amount of 1.13 wt-% in 100 mg glucose anhydrate crystals. Due to the comparison between the theoretical and determined ibuprofen amount it was concluded that only approx. 1% of the theoretical possible amount could be enclosed inside the glucose anhydrate crystals.
2.2.3 Sodium acetate
Sodium acetate was chosen as another model system to illustrate the possibility of generating hollow crystal tubes which can be filled and closed [Sch11b]. Crystal containers of sodium acetate trihydrate were generated as in case of glucose monohydrate [Sch10] by dropping a saturated sodium acetate solution into dry methanol [Sch11b]. As a results needle-shaped crystals containing a hollow interior and sealed tips could be observed (Fig. 2.4a). For better visualization the tubes were crystallized in an ethanolic brilliant blue solution which resulted in a blue colored enclosed liquid (Fig. 2.4b).
Fig. 2.4: Sodium acetate trihydrate crystals generated by dropping saturated aqueous solution into a) Dry methanol and b) Dry methanol colored with brilliant blue solution [Sch11b].
Eddleston and Jones [Edd10] prepared hollow tubular crystals of carbamazepine form II and carbamazepine dihydrate by means of evaporative crystallization. Carbamazepine was crystallized as hollow hexagonal rods from toluene (Fig. 2.5a). The pore diameter ranged along its length from 2 to 10 µm. Carbamazepine dihydrate crystals that grew from methanol (Fig. 2.5b) are described to have a rectangular cross section and the pore diameters range from 5 to 25 µm [Edd10].
Fig. 2.5: SEM pictures of carbamazepine crystals from evaporative crystallization: a) Carbamazepine from toluene, b) Carbamazepine dihydrate from methanol [Edd10]. c) Carbamazepine dihydrate crystals generated by means of solvent-mediated phase transformation [Ulr13].
Ulrich, Schuster and Stelzer [Ulr13] chose carbamazepine for their studies, e.g. [Sch11b, Sch13], on the use of hollow crystals as coating materials in pharmaceutical industry. By means of a solvent mediated phase transformation the generation of hollow carbamazepine dihydrate crystal needles was observed (Fig. 2.5c).
8 State of the art
Tubular crystals of theophylline monohydrate were prepared by Eddleston and Jones [Edd10] using evaporative crystallization form water. The crystals with an approximate rectangular cross section showed pore diameters between 2 and 10 µm (Fig. 2.6a). It was shown by Ulrich et al. [Ulr13] and Schuster [Sch13] that hollow needle-shaped crystals of theophylline monohydrate can be generated by means of solvent-mediated phase transformation as well (Fig. 2.6b, c). Therefore, theophylline anhydrate was suspended in water, heated up and cooled down again. The tubes could be filled with rhodamine 6G solution and its release was observed after breaking the crystal.
Fig. 2.6: Hollow crystals of theophylline monohydrate a) Grown by means of evaporative crystallization from water (SEM image) [Edd10] and b, c) Prepared by solvent-mediated phase transformation (b: SEM image, c: OM image) [Ulr13].
Mechanism of cavity formation
As mentioned above many studies where hollow crystals were generated used the mechanism of solvent-mediated phase transformation. But there are other mechanisms described in literature to form hollow crystals or those that contain cavities or inclusions. An overview over known mechanisms is given in this subchapter.
2.3.1 Solvent-mediated phase transformation
Prerequisite for the solvent-mediated or solvent-induced phase transition is that a substance exists in more than one solid phase, like polymorphs (appearance in different modifications) or solvates (incorporation of solvent into the crystal lattice) [Car85]. The basic principle of the phase transition is that one solid structure changes into another solid structure in order to minimize the free energy of the system. This can occur, on the one hand, in a complete transformation in a solid state when the molecules or atoms of
a metastable solid rearrange internally. On the other hand, there is a solvent involved which leads to the dissolution of the metastable form while the stable form can nucleate and grow independently from solution [Car85].
This secondly mentioned mechanism in context of tubular crystal growth named as solvent-induced phase transformation is described in details by Mallet et al. [Mal04]. In their study the formation of hollow whiskers of dexamethasone acetate (DMA) by means of a solvent exchange mechanism was investigated. DMA solvates of DMSO and DMF (incorporated solvents) were generated and these crystals were immersed into the antisolvent phase water at room temperature. After a few minutes a large number of whiskers (needle like crystals) could be observed on the surface of the initial crystal, especially at its corners, edges and defects. By means of XRPD analysis it was found that the whole initial solvate crystal of DMA was transformed to a huge number of needle shaped sesquihydrate crystals within a few minutes. The occurring mechanism was investigated by interrupting the transformation process after 30 s and analyzing the crystals by means of SEM. The observations led to the assumption that the transformation happens through an inward moving interface and can be described as destructive-reconstructive process and is illustrated in Fig. 2.7.
Fig. 2.7: Mechanism of hollow whisker growth by means of solvent exchange as proposed by Mallet et al. [Mal04]. The ambient antisolvent leads to an increase of the internal pressure of the crystal, especially, close to defects, which results in the formation of droplets of the solute in the incorporated solvent. Due to the high pressure the dissolved material is pushed through the defects outwards and recrystallizes in contact with the antisolvent as tubular whiskers.
Based on this model Mallet et al. [Mal04] developed an experimental setup in order to prove this hypothesis. A saturated solution of DMA in DMSO was injected by means of a syringe through a glass filter into water as antisolvent phase. This spray-in-antisolvent-method revealed in a large number of hollow, needle shaped crystals and, thus, the proposed mechanism can be seen as proven.
10 State of the art There are more studies available where similar observations were made using other model substances. Especially, the transformation of SKGM to SKGA (Chapter 2.2.1) under the formation of needle shaped crystals is well described in literature [Nor99a, Bec01, Det10a, Det10b, Car12]. The numerous investigations of this model substance led to important results to help understanding this mechanism. Dette et al. [Det10a, Det10b] reported that the internal diameter of the needle crystals can be influenced by the type of antisolvent and its water amount (Fig. 2.8).
Fig. 2.8: Dependence of the internal diameter of SKGA crystal needles on the water content in methanol [Det10b].
This approach was taken up by Wachsmuth et al. [Wac11] who could further decrease the needle dimensions (to 500 nm outer diameter) by using single crystals of SKGM for needle generation. This concept allowed further clarification of the nucleation of SKGA and confirmed the assumptions made by Mallet et al. [Mal04] that needle growth starts close to defects in crystal surfaces. Schuster et al. [Sch11b] and Schuster [Sch13] used a new technique to generate SKGA needles. Therefore, an aqueous solution of SKGM was dropped into dry methanol. This method led to an increased ratio of hollow needle-shaped crystals while the induction time for the transition could be reduced significantly. One example where hollow crystals were investigated according to their potential for pharmaceutical uses is given by Paulino et al. [Pau13]. In this study an antisolvent-method to produce hollow crystals of deflazacort monohydrate was used with the aim to improve the dissolution behavior of this poorly water-soluble drug. It was found that the generation of hollow crystal tubes (without stirring) led to a great acceleration of the dissolution rate compared to usually used methods for dissolution improvement, e.g.
micronization. Even though, a phase transformation is not mentioned explicitly the described observations are in good reliability with those made by Schuster in case of SKGM/SKGA (Chapter 2.2.1)or theophylline monohydrate (Chapter 2.2.5) [Sch13]. Further examples of both organic and inorganic substance that are described to form hollow needle-like structures by means of solvent-mediated phase transformation are summarized in Tab. 2.1.
Tab. 2.1: Exemplary substances that are reported to form hollow whiskers by solvent-induced phase transformation.
Organic substances Inorganic Substances
D-glucose anhydrate [Det09] Barium chloride anhydrate [Nor99b, Det09] Sodium acetate trihydrate [Sch11b, Ulr13, Sch13] Calcium chloride anhydrate [Det09]
Theophylline monohydrate [Ulr13, Sch13] Copper sulfate anhydrate [Nor99b, Det09] Nitrofurantoin monohydrate [Wik08] Sodium sulfate anhydrate [Nor99b, Det09] Caffeine hydrate [Wik08]
Carbamazepine dihydrate [Wik08, Sch11b, Ulr13, Sch13]
2.3.2 Mass transport by means of sublimation and/or capillarity
Such a chimney-like growth as described above (Fig. 2.7) cannot only be observed in case of solvent-mediated phase transformation. Martins et al. [Mar11] described for several compounds (glycine, salicylic acid, saccharin, barbital, phenobarbital, various hydantoin derivatives, succinic acid, caffeine, theophylline anhydrate, acetanilide and acetamide) comparable observations when the substances were heated on a Kofler bench. This led to the growth of crystal tubes from the heated material (powder or single crystals) upwards. The mechanism is described to be based on heat dissipation combined with matter transport caused by sublimation and/or capillarity effects. Thus, the material melts due to the induced heat and the convection leads to the transportation of the material upwards, which recrystallizes in a similar chimney-like mechanism.
This study demonstrates that hollow crystal structures can be generated without the need of a phase transformation. Even substances without the affinity to form polymorphs or solvates, like salicylic acid, could be crystallized in a hollow, whisker-like shape.
2.3.3 Formation of inclusions
Inclusions are one kind of impurities that are incorporated into the lattice of the host crystal. Besides these three-dimensional or phase defects, which can be solid, liquid or gaseous, zero-, one- and two-dimensional surface defects exist as well [Zha99]. In the
12 State of the art context of 3D or macroscopic defects very often inclusions containing a liquid and a gaseous phase can be observed.
The mechanism of cavity or inclusion formation is based on a fast growth of crystal faces [e.g. Den66, Wil77, Sai99, Mik05, Zha05, Edd10, Wal11a, Per13, Cao13, Bob15, Bob16a]. This can lead to the fast growth of the crystal edges while the growth in the center of the crystal face is inhibited due to a limited flux of material (Fig. 2.9a and b). This effect is continuing since the faster the crystal edges grow the deeper gets the occurring indent (Fig. 2.9c). The appearance of this type of crystal growth can be observed, e.g. in case of cooling crystallization with [Den66, Zha05] and without [Cao13] the presence of solvent as well as in evaporative crystallization [Nor06, Edd10]. The inhibition of the growth at the center of the crystal faces is discussed to be induced by a limited diffusion [Edd10, Cao13, Per13] which can be caused or intensified by the adsorption of foreign particles or even gas bubbles [Wal11a]. In serval studies it is discussed that a critical crystal size is necessary to observe the formation of inclusions [Den66, Wil77, Cao13, Bob16b].
Fig. 2.9: Illustrated inclusion formation modeled by Perry et al. [Per13] for the case study salicylic acid: a) Initial crystal growth; b) Initiation of inclusion formation due to limited diffusion and, thus, limited material flux; c) Continued growth with cavity; d) Closure of inclusion caused by partial dissolution of inner edges and material flux to crystal edges.
In case of crystallization from solution it can be observed that the formed cavities close over and thus liquid inclusions that can be described as pockets of saturated solution [Zha05]. The reason for this phenomenon might be found in a decrease of growth rates by the end of the crystallization process [Den66, Bob16a]. Another explanation might be that due to equilibrium conditions the inner edges (inclusion edges) dissolve followed by diffusion toward the crystal edges where the material recrystallizes and, thus, the inclusion in closed [Per13] (Fig. 2.9d).
Influence of gases in the solution on crystallization and
Usually the influence of dissolved gases is hardly part of interest for studies on crystallization. However, as mentioned above gases are discussed to play a role in case of inclusion formation and, thus, an overview over known effects of dissolved gases or gas bubbles on crystallization behavior will be summarized.
The effect of gas bubbles on the nucleation was investigated, e.g. by Wohlgemuth et al. [Woh09, Woh10]. In their studies it could be shown that the surfaces of gas bubbles that were bubbled into a supersaturated solution could act as nucleation center and initiate a heterogeneous nucleation mechanism.
Huang et al. [Hua16] investigated the effects of solutions saturated with single gases (air, oxygen, nitrogen and carbon dioxide) or degas the solutions on the solubility, the MZW and the growth rates. As a result it was demonstrated that the dissolved gases can have a considerable influence on the solubility and the MZW of the used substances epsomite (MgSO47 H2O), diammonium phosphate, glycine and citric acid. In case of
epsomite an effect of the dissolved gases on the growth rates was described as well. An effect of dissolved gases (hydrogen, helium, argon, nitrogen, oxygen, air, nitrous oxide and carbon dioxide) on the growth rates was reported by Waldschmidt et al. [Wal11a], too. In that study it could clearly be shown that oxygen-containing gases resulted in high growth rates for the model substance ciclopirox while the presence of oxygen-free gases or degassing the solution decelerated the crystal growth rates drastically. As a consequence the formation of liquid inclusions appeared to be distinctly more intense when solutions were saturated with oxygen-containing gases than in presence of oxygen-free gases. Furthermore, it is discussed that oxygen-containing gases might adsorb to the rough surfaces of the growing crystals and, thus, promote the inclusion formation additionally. The meaning of dissolved gases on the formation of inclusions was supported by proving the presence of the appropriate gases in the bubbles inside the liquid inclusions [Wal11b, Bob16a]. By means of Raman spectroscopy it could be shown that such bubbles contain not only gaseous solvent but even ambient gases, e.g. nitrogen. In case of crystals grown from solutions enriched
14 State of the art with single gases, e.g. oxygen or nitrogen, the specific gas was analyzed in remarkable high amounts in the occurring bubbles inside the inclusions.
Microencapsulation is a growing research field and due its wide range of potential applications, especially, in the field of foods and cosmetics, new technologies to extend the possibilities are of great interest. Such a new technology for microencapsulation might be found in the use of crystals that contain liquid inclusions which can be seen as kind of pocket.
In literature a few case studies presenting filled container crystals using different materials can be found [Det10b, Sch10, Sch11b, Sch13, Ulr13]. The concept of using hollow crystals as encapsulation systems could successfully be proven by those results. The mechanism to prepare those container crystals was based on a solvent-mediated phase-transformation [Mal04, Jon06, Det07, Det10b, Wac11, Sch13].
Considering, however, the use of crystalline encapsulation materials for industrial application there are still open questions that need to be answered. First of all, the encapsulation potential of such container crystals has not been evaluated, yet, and hardly any study quantified the amount of encapsulated substance. The hollow crystals made in the previous studies consist of metastable solvates whose stability, e.g. under storage conditions, was not considered. The applied methods to prepare these container crystals were based on laborious conditions in small lab scale, e.g. dropping solution into small quantities of antisolvent or positioning each crystal needle separately in the drying oven to seal the tips. Moreover, in these basic research studies no agitation was applied. Without doubt such a procedure is not feasible for industrial purposes. As a last important point which is not discussed in literature as intense as necessary is the applicability of container crystals in potential products with regard to the amount of container crystals that can be added to a product.
The aim here is to answer the above mentioned questions and leave the field of pure basic research toward an application-oriented research that paves the way for the industrial production of crystalline encapsulation systems. Therefore, a model substance with a high affinity to form liquid inclusions, that is stable under storage conditions and that offers possible applications, preferably in the field of foods or cosmetics, will be chosen. Since most food and cosmetic products are based on water as solvent a low
16 Motivation water solubility of the model substance is preferred. In order to prepare a scale up from lab conditions to industrial conditions a stirred tank need to be used for the crystallization process. Another important step is to verify the application of inclusion containing crystals as encapsulation materials by quantifying the inclusion amounts, e.g. by means of optical microscopy, and the amount of encapsulated substance. Considering the later application in a product, the conditions that ensure the stability of the container crystals, e.g. against dissolution, need to be defined.
The effect of dissolved gases on the crystallization behavior is another point in the focus of this work. Dissolved gases are described to affect the growth rates and inclusion formation [Wal11a] as well as the solubility [Hua16] and the nucleation [Woh09]. Since these aspects were investigated separately by different authors using different substance there is no case study that considers the effects of dissolved gases on solubility, MZW, growth and dissolution behavior for the same substance. Thus, it will be investigated here using again the chosen model substance as case study.
4. Materials and methods
4.1.1 Salicylic acid
As model substance that fulfills the proposed claims (Chapter 3) salicylic acid (SA) was chosen because of its high affinity to form liquid inclusions and its low water solubility [Nor06]. The properties of this dermatological and cosmetic agent (Fig. 4.1) which is also known as ortho-hydroxybenzoic acid or 2-hydroxybenzencarboxylic acid (IUPAC) are summarized below. For this study SA (≥99%) purchased from Carl Roth (Germany) was used.
220.127.116.11 Physical and crystal properties
The physical properties of SA are summarized in Tab. 4.1. Solubility data of SA in several organic solvents and water are depicted in Fig. 4.2a.
Tab. 4.1: Physical properties of SA.
Appearance White crystalline powder or as needlelike crystals [Kaw84, Ras92, Gfd07]
Density 1.443 g cm-3 [CIR03, IFA16c]
Melting point 159 °C [IFA16c]
Sublimation temperature 76 °C 95-134 °C [IFA16c] [Jon60]
pH 2.4 (saturated aqueous solution) [Ras92, IFA16c]
Salicylic acid crystallizes usually as prismatic needles or rod shaped crystals [Bla01, Nor06, Hat12, Per13]. The crystals grow in a monoclinic space group which points to an intense anisotropic behavior of growing crystal faces [Prz15]. Investigations about growth and dissolution mechanisms of single crystal faces revealed that (001) face (Fig. 4.2b) grows and dissolves diffusion controlled and mass transport effects dominate at this face. Growth and dissolution of (110) and (1¯10) faces are characterized by both surface integration and diffusion controlled mechanisms and, thus, material transport happens much slower than in case of a purely diffusion controlled mechanism as in case of (001) face [Per13].
Fig. 4.1: Molecular structure of SA.
18 Materials and methods
Fig. 4.2: a) Solubility of SA in acetone (), ethyl acetate (), methanol (), acetic acid (), acetonitrile () and water () [Nor06]. b) 3D-illustration of SA crystals with labeled faces [Per13].
Besides the above mentioned morphology which is usually observed and described in literature Xu et al. [Xu06] were able to generate SA crystallites with different morphologies. Therefore, SA crystals were prepared by means of a neutralization method in presence of additives referred to as organic modifiers (e.g. polyvinyl pyrrolidone, citric acid). Due to FT-IR measurements it could be proven that the additives had no effect on the chemical composition of the crystals. However, significant changes in the morphology from bar-like to leaf-like or chrysanthemum-like shapes were observed.
SA can be found naturally in willow leaves and has been used as analgesic since approximately 400 BC [Nor06, Ras92]. Nowadays, SA is mainly used as precursor for acetyl salicylic acid (Aspirin) production [Mon06], but it finds applications as active agent itself. In low concentrations (up to 0.5%) it is used as preservative for cosmetic products [Eur09]. As active agent for cosmetic skincare products SA concentrations of up to 2% can be applied, e.g. in antiacne, antidandruff as well as hair- and skin-conditioning treatment. Considering pharmacological or dermatological applications higher concentrations (>10%) of this keratolytic agent (removal of dead skin cells) can be used in the local treatment of psoriasis, eczema, neurodermatitis and the removal of corns, calluses and warts [CIR03, Leb99].
In high concentrations dermal SA exposure causes skin irritations and skin peeling. However, the active effect of SA treatment is described to happed only in upper epidermis but not in the deeper layers, thus, neither the skin thickness nor its degeneration are affected adversely [CIR03]. Acute SA intoxication (salicylism) appears at blood concentrations of 45-65 mg% which can be reached by oral intake and manifests itself by dizziness, tinnitus, impaired hearing and headaches [Pas12]. Further detailed information about the properties, applications, metabolism and toxicity of SA and its derivatives can be found in [CIR03].
4.1.2 Further materials
Beside SA further materials were applied which include solvents, foreign substances the container crystals were filled with and those that were of analytical purpose (Tab. 4.2). Moreover, deionized water was used.
Tab. 4.2: Further materials that were used in this thesis
Substance Producer Purity
Solvents Methanol Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe ≥99%
Ethanol Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe ≥99.8%
Filling materials L(+)-Ascorbic acid Merck KgaA, Darmstadt ≥99.7%
Copper sulfate pentahydrate Riedel-de Haën AG, Seelze ≥99% Analytically
Iron(III)chloride hexahydrate Fluka Chemie AG, Neu Ulm 99.0-102% Iodine standard solution
9910 Titrisol ® (0.05 mol L-1)
Merck KgaA, Darmstadt -
Hydrochloric acid Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe 37% Sodium thiocyanate Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe ≥98%
4.2.1 Saturation curve
One possibility to determine the solubility curve of a substance is by determining its concentration in a saturated two phase (s, l) system at a defined temperature. In order to differentiate the solubility curves that were prepared using this method from those using another method (Chapter 4.2.2) the revealed curves will be termed as ‘saturation curves’. Therefore, solutions that were supersaturated at the aimed temperatures were prepared, filled into 2 mL plastic tubes and placed into a heating block (25-30 °C) or a centrifuge (5-20 °C) using 5 K temperature steps from 5-30 °C. After 10 min some seed
20 Materials and methods crystals were added and the tubes were kept at
constant temperature. It was found that one hour was enough to reach a constant mass fraction of the solution. Thus, after one hour the supernatant solution was separated very carefully by means of a 1 mL Eppendorf pipette (Fig. 4.3) and filled into a 1.5 mL plastic tube. The mass fraction of this solution was measured by means of a refractometer (RE40 by Mettler-Toledo, Schwerzenbach, Switzerland) at 35 °C
using an external calibration. At each temperature six samples were prepared and measured [Sei17].
4.2.2 Solubility and MZW
The use of an ultrasound (US) based method as described in literature, e.g. [Oma99, Hel12, Hua1], offers the possibility to measure the solubility line and the nucleation curve and, thus, to determine the metastable zone width (MZW). This method is based on measuring the time a transmitted signal needs to pass a defined distance through the solution (Fig. 4.4b). The revealed US velocity of the solution can be understood as temperature dependent substance property since it depends on the adiabatic compressibility and the density of the liquid only [Oma99].
Fig. 4.4: a) Schematically drawn US setup as used to determine solubility and nucleation lines as well as growth and dissolution rates; b) Measure principle of the US probe is based on determining the time a signal transmitted through the solution takes until it is received after a defined distance [Oma99].
The experimental setup consisted of a double jacked vessel that was temperature controlled by means of a thermostat and on top of a stirring plate. The ultrasonic probe Fig. 4.3: Experimental procedure to determine the saturation curve. Solution with crystals was kept at constant temperature until solution concentration became constant. Solution was removed carefully and its mass fraction was measured by means of refractometer.